668 COSMOS. 



certains cas. Le coefficient de dilatation elastiqiie augmcnte aussi 

 avec la temperalure ; pour Ic fer il s'accroit de 0, 01^0298 de sa 

 valeur par degre centesimal, tandis que Ic volume n'augmcntc que 

 de 0,0000284 de sa valeur. Un ill ou une lame fortemcnt chauff^s 

 et refroidis ensuite acquiferent uneelasticite plusgrande, surtout 

 ceux deplatine, d'acicr, de cuivrc rouge ou jaune. Lorsque la 

 chaleur a depasse I'incandescence , relaslicite du cuivre rouge 

 diminue de nouveau, tandis que celle des trois aulres mctaux 

 augmente toujours, surtout celle du platine. L'amplitude des 

 oscillations des lames diminue non-seulement par la resistance 

 de Fair , mais encore , d'aprfes M. Kupfler , par I'efl'et d'une nou- 

 velle propriete des m'etaux, qui parait ctre liee h leur malleability ; 

 c'est une certaine resistance interieure, semblable a la friction, 

 et que les molecules de la matiere opposent a leur deplacement. 

 Voici, pour terminer, les valeurs do (5, ou do la dilatation elas- 

 tique lineaire, qui est I'allongement d'un lil de 1 metre, ayantune 

 section de 1 mill, carre, par la traction de 1 kilogramme. Nous 

 prenons les moyennes, en supprimant les dernieres decimates. 



(i Deiisite. 



Cuivre jaune fondu 0,112 8,265 



« lamine 0,090 8,505 



<c « martele 0,088 8,554 



Fer forge anglais 0,049 7,696 



« « suedois 0,047 7,811 



« lamine en bandes 0,050 7,645 



T61e de fer dans le sens de la lamination 0,057 7,676 



a dans le sens oppose 0,052 7,677 



Acier doux laming 0,0469 7,835 



« « foudu 0,0471 7,837 



« forge anglais 0,0474 7,833 



(( de Remscheid 0,0486 7,832 



& 0,0458 i 7,819 



fitain anglais 0,1967 7,819 



Aluminium 0,1394 2,739 



Cuivre rouge, bien lamine 0,0782 8,907 



« raou 0,0771 8,930 



Fonte douce 0,0885 7,127 



Platine 0.0565 21,122 



Argent 0,1266 10,494 



Or 0,1328 19,264 



Zinc lamine beige u,0998 7,152 



